SULLA BREUNNERITE DI AVIGLIANA 1069 
chie analisi di carbonati costituiti da mescolanze isomorfe di 
carbonato di magnesia e di carbonato di ferro coi relativi va- 
lori angolari risulterebbe che aumentando la proporzione del 
ferro diminuisce il valore dell'angolo di sfaldatura. Però vi sono 
delle eccezioni, poichè una magnesite ferrifera analizzata da (1) 
Marchand e Scheerer con una percentuale di carbonato di ferro 
rappresentata da 1,25 °/, ha un angolo di 107° 28' ed un’altra 
analizzata da De Hauer con una percentuale di carbonato di 
ferro rappresentata da 0,69 °/, ha un angolo di 107° 16°. 
Nei trattati di mineralogia non si fa cenno dell'indice di 
rifrazione della magnesite e della breunnerite, forse per la 
grande difficoltà di trovare cristalli limpidi che permettano una 
misura esatta. Solo nelle tabelle dello Schroeder van der Kolk (2) 
nelle quali gl’indici di rifrazione sono determinati con liquidi 
ad indice di rifrazione noto, si trova indicato per la magnesite 
e per il raggio ordinario il valore di 1,72. Col metodo del De 
Chaulnes io trovai per detto raggio un valore di 
1.715. 
Senza voler nulla togliere a ciò che hanno di buono i dati 
delle tabelle suaccennate, mi permetto però di osservare che 
tali dati si riferiscono a minerali la cui composizione è espressa 
soltanto dalla formola tipica, mentre altri elementi accessori 
indicati dalle analisi potrebbero portare una variazione nell’in- 
dice di rifrazione, come per es. per la magnesite contenente una 
certa quantità di carbonato di ferro. 
(1) Des CrorzeAUuX, Op. cit., p. 138. 
(2) Tabellen zur Mikroskopischen Bestimmung der Mineralien nach ihrem 
Brechungsindex. Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage von E. H. 
M. Beckman. Wiesbaden, 1906, p. 50 e 51. 


